( 1090 ) 



très minces, possède la double rétraction iiniaxe négative, et est vraisem- 

 blablement identique avec Vliydrocérusite, minéral très rare de Langban 

 (Suède) et de Wanlockhead (Ecosse); ces lamelles sont fréquemment 

 épigénisées en cérusite. 



)> Le carbonate de cadmium, qui n'a jusqu'à présent été décrit que 

 comme un précipité amorphe, s'obtient aisément en rhomboèdres toutàfait 

 semblables à ceux du carbonate de chaux. Leurs dimensions ne dépassent 

 pas o""",!; riiYdrogène sulfuré les jaunit instantanément. 



1) On n'obtient que des matières amorphes, ou des sphérolithes tout à fait 

 indistincts avec les carbonates de lithine, magnésie, zinc, manganèse, fer, 

 nickel, cobalt, cuivre. 



» IL Afin de contrôler les résultats fournis par la méthode précédente, 

 j'ai cherché à précipiter lentement, mais en une seule fois, des solutions 

 salines par le carbonate d'ammbniaque à des températures supérieures à 

 100°. J'ai réalisé facilement ces expériences en chauffant vers i4o° les solu- 

 tions étendues à précipiter, avec une quantité équivalente d'urée, sub- 

 stance qui, comme on sait, s'hydrate à cette température en se trans- 

 formant en carbonate d'ammoniaque. La réaction est terminée en quelques 

 heures; voici les principaux résultats obtenus : 



» La calcite s'obtient en petits rhomboèdres primitifs, très nets, modifiés 

 par d'autres facettes rhomboédriques ; elle est accompagnée à'aragonite en 

 longs prismes; la giobertite forme des rhomboèdres primitifs mélangés de 

 beaucoup de substance amorphe ; la strontianite , la withèrite et le carbonate 

 de cadmium affectent le même aspect que les produits correspondants 

 préparés par la méthode précédente. 



1) Avec les sels de plomb, on obtient la cérusite en cristaux raccourcis 

 d'une netteté parfaite; ils simulent des quartz bipyramidés, étant formésdes 



faces i^gi prédominantes et également développées, avec mg* accessoires. 

 Ils sont accompagnés du carbonate hydraté décrit plus haut; ce dernier se 

 présente alors en lamelles hexagonales plus belles que celles qu'on obtient 

 par le premier procédé. 



» Avec les sels de cuivre, il se fait une matière vert bleuâtre hvdratée, 

 constituée par de très petits prismes, et qui paraît identique avec la mala- 

 chite. 



» Je n'ai obtenu jusqu'à présent aucun produit cristallin déterminable 

 avec les sels de cérium, zinc, manganèse, fer, nickel, cobalt, mercure. 



» Je me réserve ultérieurement la description plus complète des pro- 



